ISSN 2088-2424 ( Cetak ) : ISSN 2527-3892 (Elektronik)
Fakultas Teknik Universitas Islam Balitar, Blitar Https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/qua ; Email: quateknika@unisbablitar.ac.id
Handika Setya Wijaya 1 ,  Blasius Tahik 2
UJI KELAYAKAN KUALITAS PASIR SUNGAI MAUBESI DENGAN PASIR LUMAJANG TERHADAP KUAT TEKAN BETON DAN KUAT TARIK BETON ( MUTU FC’ 25 MPa)
Jurnal Qua Teknika, (2020), 10(2): 59-68

## UJI KELAYAKAN KUALITAS PASIR SUNGAI MAUBESI DENGAN PASIR LUMAJANG TERHADAP KUAT TEKAN BETON DAN KUAT TARIK BETON ( MUTU FC’ 25 MPa)
Handika Setya Wijaya 1 ,  Blasius Tahik 2
Program Studi Teknik Sipil, Universitas Tribhuwana Tunggadewi Alamat : Jl Telaga Warna, Kota Malang, Jawa Timur 65144 email: handika.setya@unitri.ac.id

## ABSTRAK
Kebutuhan  agregat  halus  di  Maubesi  Kabupaten  Timor  Tengah  Utara  sebagai  penyusun  campuran  beton (batu  gunung)  relatif  tinggi.  Penelitian  memiliki  tujuan  yaitu  1)  mengetahui  perbandingan  sifat  fisik  pasir sungai Maubesi dan Lumajang; 2) mengetahui perbandingan tenganan tekan dan tarik beton pasir hasil dari campuran pasir sungai Maubesi dan Lumajang; 3) mengetahui perbandingan modulus elastisitas beton pasir sungai  Maubesi dan Lumajang. Penelitian  ini  merupakan perbandingan eksperimen untuk  menemukan sifat fisik pasir, tegangan tekan dan tarik beton serta modulus  beton. Agregat  Maubesi kabupaten Timor Tengah Utara dan agregat Lumajang secara umum memenuhi persyaratan pengujian karakteristik agregat. Dari hasil ekpserimen  yang  telah  dilakukan,  Pasir  sungai  memiliki  modulus  kehalusan  2,747dan  masuk  zona  1.  Hasil dari uji kuat tekan beton umur 7 hari, pasir Maubesi memiliki tegangan tekan beton sebesar 13,472, 20,727 MPa (umur beton 28 hari). Sedangkan berdasarkan hasil kuat Tarik belah beton dari agregat Maubesi Timor Tengah Utara memiliki kuat tarik sebesar 1,529 MPa (umur beton 7 hari), 2,352 MPa (umur beton 28 hari). Hasil  berbeda didapatkan dari pengujian tekan dari pasir Lumajang. Hasil dari uji kuat tekan beton umur 7 hari didapatkan data sebesar 18,072 MPa (umur beton 7 hari), 27,802  MPa (umur beton 28 hari). Sedangkan nilai  kuat  Tarik  belah  beton  agregat  Lumajang  sebesar  2,143   MPa  (umur  beton  7  hari),  3,297  MPa  (umur beton  28  hari).Modulus  elastisitas  agregat  Maubesi  Timor  Tengah  Utara  25677,1  N/mm²  sedangkan  untuk agregat Lumajang 25385,9141 N/mm²
Kata Kunci: Pasir maubesi, pasir Lumajang, tegangan tekan, tegangan tarik

## ABSTRACT
Aggregate  needs  in  Maubesi,  North  Central  Timor  Regency,  ,  as  a  concrete  mixture  for  the  work  of construction  of  natural  stone,  which  has  quite  a  large  potential.  Research  is  aimed  at;  1)  know  the characteristics  of  the  statical  river  in  the  Maubesi,  North  Central  Timor  Regency,    and  aggregate    dulcet from Lumajang;  2) find  to  uncover  of  the  pressure  concrete  and  the  pull  that  has  been  generated from  the river    of    North  East  Timor  Regency  and  the  aggregate  dulcet  of    Lumajang;  3)  find  out  the  modulus  of elasticity of the rivers of the from river in the Middle East North Coast and the Lamajang . This research is a collaborative  research  on  the  sample  base  and  analysis  of  aggregate  characteristics  and  testing  of  basic conditions and tests interested in and modulus of elasticity. Aggregates Strong pressure from the basement to the beginning until the end is obtained from the 2.747 walk in zone 1 ( fine send ) aggregate North Center of Central Timor, with the strength of Central Timor in the amount of 13,472 MPa ( congrete age ) silkiness of the (concrete age 7 days) , 20,727 MPa (concrete age 28 days), The compressive strength of concrete from the initial age of concrete to the end was obtained from the Maubesi aggregate of North Central Timor with compressive strength  of 13,472 MPa (concrete age of 7 days), 20,727 MPa (concrete age of 28 days), and strength  Tensile  pull  of  1,529  MPa  (7  days  concrete  age),  2,352  MPa  (28  day  concrete  age).  While  the compressive  strength  of  concrete  is  obtained  from  the  aggregate.  Lumajang  with  compressive  strength totaling  18,072  MPa  (7  days  concrete  age),  27,802  MPa  (28  days  concrete  age),  and  Tensile  strength  of aggregate rolled concrete. , 3,297 MPa (concrete age 28 days). Modulus of elasticity of the Maubesi North Central Timor aggregate 25677.1 N / mm² while for Lumajang aggregate 25385.9141 N / mm² Keywords: Maubesi sand, Lumajang sand, Compressive Strenght, Tensile Strenght
ISSN 2088-2424 ( Cetak ) : ISSN 2527-3892 (Elektronik)
Fakultas Teknik Universitas Islam Balitar, Blitar Https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/qua ; Email: quateknika@unisbablitar.ac.id
Handika Setya Wijaya 1 ,  Blasius Tahik 2
UJI KELAYAKAN KUALITAS PASIR SUNGAI MAUBESI DENGAN PASIR LUMAJANG TERHADAP KUAT TEKAN BETON DAN KUAT TARIK BETON ( MUTU FC’ 25 MPa)
Jurnal Qua Teknika, (2020), 10(2): 59-68

## PENDAHULUAN
Beton  merupakan  material  yang umum digunakan. Sehingga kebutuhan akan  material penyusun  beton akan  semakin  bertambah.  Pada  kenyataannya,  material  penyusunnya  seperti  pasir  dan  kerikil  semakin berkurang.
Menurut  peraturan  SNI  03-2847-2012,  pasir  baik  berasal  dari  proses  alami  dan  proses  industri  harus memilki ukuran butir paling besar 5,0 mm [5].
Pasir yang biasa disebut agregat halus merupakan unsur kedua terbsesar dalam pembuatan beton setelah material  keikil  (agregat  kasar).  Penggunaan  pasair  harus  memiliki  gradasi  saringan  yang  sesuai  dengan standar agar nantinya dalam pembuatan beton bisa padat  sehingga  fungsi kuat tekan beton dapat  maksimal. Pada umumnya pasir diperoleh dari hasil lava dingin gunung berapi.[4] Maubesi  merupakan  salah  satu  desa  yang  ada  di  Kabupaten  Timor  Tengah  Utara.  Banyak  warga  Maubesi menggunakan pasir sungai dalam pekerjaan konstruksi beton. Hal itu dikarenakan murah dari segi biaya dan praktis dalam pengambilan bahan baku yaitu di sungai.
Penelitian ini bertujuan untuk : 1) mengetahui perbandingan sifat fisik pasir Maubesi yang dibandingan dengan pasir Lumajang; 2) mengetahui perbandingan kuat tekan dan kuat tarik beton hasil campuran antara pasir Maubesi dan Lumajang [1]; 3) mengetahui perbandingan nilai modulus elastisitas antara  pasir Maubesi dan Lumajang.
Dalam penelitian ini, pasir Maubesi dibandingkan secara langsung dengan kualitas pasir Lumajang dari segi sifat fisik pasir. Sifat fisik pasir diwakili dari gradasi pasir, berat jenis pasir, dan berat isi pasir. Dari sifat fisik  dari  kedua  jenis  pasir  tersebut  digunakan  untuk  membuat  mix  desain  campuran  beton  mutu  25  Mpa. Dari  hasil  pembuatan  benda  uji  silinder,  maka  didapat  data  primer  yaitu  kuat  tekan  beton  melalui  uji  kuat tekan;  kuat  tarik  belah  melalui  uji  kuat  tarik  belah  dan  modulus  elastisitas  melalui  uji  modulus  elastsitas beton.  Dengan  adanya  penelitian  ini  maka  dapat  di  harapkan  dapat  mengetahui  mutu  pasir  sungai  di  Desa Maubesi Kecamatan Insana Tengah Kabupaten Timor Tengah Utara sebagai bahan alternatif  pasir.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  sifat  fisik  pasir,  pembuatan  benda  uji  tekan  dan  tarik  serta  uji  tekan  dan  uji  tarik dilaksanakan di Laboratorium Struktur,  Universitas Tribhuwana Tunggadewi  Malang. Sedangkan pengujian Modulus Elastisitas di Politeknik Negeri Malang.
Dalam penelitian ini memerlukan waktu kurang lebih 3 bulan,  mulai dari proses persiapan, pengujian sifat fisik pasir dan kerikil, pembuatan benda uji, uji tekan beton, uji tarik beton, dan uji modulus elastisitas beton.
Laboratorium  dipakai  untuk  melakukan  pemeriksaan  kualitas  agregat  halus  dari  daerah  Maubesi Kabupaten  Timor  Tengah  Utara  dan  juga  agregat  halus  dari  Lumajang  untuk  mengetahui  perbandingan kualitas agregat halus dan halus tersebut. Sebelum dilakukan pembuatan benda uji, mix design dibuat terlebih dahulu dengan acuan pengujian pendahuluan agregat  halus dan agregat  kasar meliputi uji gradasi,  uji kadar air, uji berat jenis dan uji berat isi.
 Benda Uji
Ukuran benda uji yaitu berbentuk tabung dengan diameter 150 mm, dan tinggi 300 mm. Penelitian ini menggunakan agregat dari Maubesi Kabupaten Timor Tengah Utara. Jumlah benda uji keseluruhan sebanyak 36 buah[2]. Untuk diagram alir penelitian dapat dilihat pada Gambar 1 berikut ini.
 Bagan Alir
ISSN 2088-2424 ( Cetak ) : ISSN 2527-3892 (Elektronik)
Fakultas Teknik Universitas Islam Balitar, Blitar Https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/qua ; Email: quateknika@unisbablitar.ac.id
Handika Setya Wijaya 1 ,  Blasius Tahik 2
UJI KELAYAKAN KUALITAS PASIR SUNGAI MAUBESI DENGAN PASIR LUMAJANG TERHADAP KUAT TEKAN BETON DAN KUAT TARIK BETON ( MUTU FC’ 25 MPa)
Jurnal Qua Teknika, (2020), 10(2): 59-68
Gambar 1 . Bagan Alir

## HASIL DAN PEMBAHSN
Penelitian  ini  termasuk  penelitian  kuantitatif  yang  mengunakan  pengujian  mutu  agregat  kasar  dan agregat  halus  yang  berasal  Maubesi  Kabupaten  Timor  Tengah  Utara  dan  dari  Lumajang.  Jumlah  benda  uji kuat tekan sebanyak 9 buah silinder, kuat tarik belah sebanyak 6 buah silinder,uji modulus elastitisitas 3 buah silinder (agregat kasar Malang dan agregat halus Maubesi Kabupaten Timor Tengah Utara) dan jumlah benda uji kuat tekan sebanyak 9 buah silinder, kuat tarik belah sebanyak 6 buah silinder,,uji modulus elastitisitas 3 buah silinder (agregat kasar dan halus dari Lumajang).
ISSN 2088-2424 ( Cetak ) : ISSN 2527-3892 (Elektronik)
Fakultas Teknik Universitas Islam Balitar, Blitar Https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/qua ; Email: quateknika@unisbablitar.ac.id
Handika Setya Wijaya 1 ,  Blasius Tahik 2
UJI KELAYAKAN KUALITAS PASIR SUNGAI MAUBESI DENGAN PASIR LUMAJANG TERHADAP KUAT TEKAN BETON DAN KUAT TARIK BETON ( MUTU FC’ 25 MPa)
Jurnal Qua Teknika, (2020), 10(2): 59-68
Tabel l . Hasil Perbandingan Uji Kualitas Agregat Halus Maubesi dan Lumajang
No Karakteristik Agregat Agregat Halus Maubesi Agregat Halus Lumajang Interval Keterangan Hasil Pengujian Hasil Pengujian 1 Modulus Kehalusan 3,214 3,628 1,5 - 3,8 Memenuhi 2 Kadar Air 2,33% 1,87% 0,5%  - 5% Memenuhi 3 -Berat Jenis Curah 2,722 2,694 2,5 - 2,7 Memenuhi -BJ. Kering Permukaan 2,778 2,778 Memenuhi -Berat Jenis Semu 2,882 2,939 Memenuhi -Penyerapan Air 2,041 3,093 Memenuhi 4 Berat Isi 1,562 1,597 1,5 – 1,8 Memenuhi 5 Kadar Lumpur 1,67% 1,86% Maks. 5% Memenuhi 6 Uji Keausan - - - - Dari  hasil  pengujian  agregat    kasar  dan  halus  dari Maubesi  dan  Lumajang  sudah  memenuhi  syarat karakteristik  agregat,  sehingga  bisa  digunakan dalam pembuatan  beton normal.[6] Tabel 2. Hasil Perhitungan Mix Design Beton Normal Maubesi- TTU Jenis bendauji Umur beton (Hari) Pasir (kg) Semen (kg) Kerikil (kg) Air (kg) 9 buah selinder (Kuat tekan) 9 38,66 25,36 58,00 10,15 6 buah selinder (Kuat tarik belah) 9 38,66 25,36 58,00 10,15 Total 77,32 50,72 116 20,3
 Pengujian Slump Test
Pengujian slump test ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kelecakan suatu campuran beton, kecairan atau kepadatan adukan dalam pengerjaan beton. Didapatkan pengujian slump test untuk agregat Maubesi Kabupaten Timor Tengah Utara = 10,5 cm dan untuk agregat Lumajang=  14,5 cm [7]
 Uji Kuat Tekan Beton Maubesi-TTU
Rumus untuk menentukan hasil kuat tekan beton : fc’= 𝑃 𝐴 MPa Keterangan : fc ’ = tegangan tekan karakteristik (MPa) P   = beban (N) A  = luas penampang ( mm 2 )
ISSN 2088-2424 ( Cetak ) : ISSN 2527-3892 (Elektronik)
Fakultas Teknik Universitas Islam Balitar, Blitar Https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/qua ; Email: quateknika@unisbablitar.ac.id
Handika Setya Wijaya 1 ,  Blasius Tahik 2
UJI KELAYAKAN KUALITAS PASIR SUNGAI MAUBESI DENGAN PASIR LUMAJANG TERHADAP KUAT TEKAN BETON DAN KUAT TARIK BETON ( MUTU FC’ 25 MPa)
Jurnal Qua Teknika, (2020), 10(2): 59-68
Tabel 3. Hasil Uji Tekan Agregat Maubesi- TTU (Umur 28 Hari)
No. Berat (kg) Diameter(mm) Tinggi (mm) Luas (mm) Beban Tekan(N) Kuat Tekan (kN) Kuat Tekan Rata-Rata Umur 28 Hari (MPa) 1 12,805 150 300 17662,5 182500 10,333
20,727
2 12,805 150 300 17662,5 324500 18,372 3 12,955 150 300 17662,5 211900 11,997 4 12,85 150 300 17662,5 206500 11,691 5 12,725 150 300 17662,5 282200 15,977 6 12,84 150 300 17662,5 169300 9,585 7 12,905 150 300 17662,5 228000 12,909 8 12,815 150 300 17662,5 289400 16,385 9 12,81 150 300 17662,5 247300 14,001
Dari  hasil  perhitungan  diatas  dapat  dilihat  hasil  uji  kuat  tekan  beton  dengan  campuran  beton  normal menggunakan  agregat  kasar  Malang  dan  halus  dari  Maubesi  Kabupaten  Timor  Tengah  Utara  dengan  nilai kuat  tekan  rata-rata  pada  umur  7  hari=  13,586  MPa  dan  dikonversikan  pada  umur  28  hari  dengan  nilai konversi 0,65 dan didapatkan nilai kuat tekan rata-rata= 20,72 MPa.[8]
 Uji Kuat Tarik Belah Beton Maubesi
Pengujian  kuat  tarik  beton  dilakukan  pada  umur  beton  7  hari  dan  akan  dikonversikan  pada  28  hari. Benda uji yang dibuat berbentuk silinder ukuran 150mm x 300mm. Setelah dilakukan pengujian kuat tarik belah beton pada masing-masing benda uji umur 7 sampai 28 hari untuk campuran beton yang sudah ditentukan, maka hasilnya dapat dibuat tabel sebagai berikut:
Rumus kuat tarik belah beton :
ft = 2 𝑃 𝝅 𝐿 𝐷 MPa Dengan :
ft = Tegangan tarik belah beton (MPa)
P = Beban (N)
L = Panjang benda uji (mm)
D = Diameter benda uji (mm)
Tabel 4. Hasil Uji Kuat Tarik Belah Beton Maubesi- TTU (Umur 28 Hari)
No Berat (kg) Diameter(mm) Panjang (mm) Beban Tarik (N) Kuat Tarik (kN) Kuat Tarik Rata- Rata Umur 28 Hari (MPa) 1 12,700 150 300 145200 1,613 2,352 2 12,635 150 300 139000 1,544 3 12,710 150 300 136600 1,518 4 12,760 150 300 151200 1,680 5 12,780 150 300 130100 1,446 6 12,755 150 300 123300 1,370
Hasil eskperimen uji kuat tarik belah rata-rata pasir Maubesi pada umur 7 hari= 1,529MPa dan dikonversikan pada umur 28 hari dengan nilai konversi 0,65 dan didapatkan nilai kuat tarik belah rata-rata= 2,352 MPa.
ISSN 2088-2424 ( Cetak ) : ISSN 2527-3892 (Elektronik)
Fakultas Teknik Universitas Islam Balitar, Blitar Https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/qua ; Email: quateknika@unisbablitar.ac.id
Handika Setya Wijaya 1 ,  Blasius Tahik 2
UJI KELAYAKAN KUALITAS PASIR SUNGAI MAUBESI DENGAN PASIR LUMAJANG TERHADAP KUAT TEKAN BETON DAN KUAT TARIK BETON ( MUTU FC’ 25 MPa)
Jurnal Qua Teknika, (2020), 10(2): 59-68
 Uji Kuat Tekan Beton Lumajang
Benda uji yang dibuat berbentuk silinder ukuran 150mm x 300mm. Pemeriksaan kekuatan beton yang dilakukan oleh peneliti pada umur 7 hari dan dikonfersikan pada 28hari. Setelah dilakukan pengujian tekan pada masing-masing benda uji didapatkan hasil yang dapat dilihat pada Tabel 5.
Tabel 5 . Hasil Uji Kuat Tekan Beton Lumajang (Umur 28 Hari)
No. Berat (kg) Diameter(mm) Tinggi (mm) Luas (mm) Beban Tekan(N) Kuat Tekan (kN) Kuat Tekan Rata-Rata Umur 28 Hari (MPa) 1 12,820 150 300 17662,5 338600 19,171
27,802
2 12,795 150 300 17662,5 372600 21,096 3 12,710 150 300 17662,5 323200 18,299 4 12,560 150 300 17662,5 381400 21,594 5 12,565 150 300 17662,5 259400 14,686 6 12,625 150 300 17662,5 247400 14,007 7 12,605 150 300 17662,5 353200 19,997 8 12,625 150 300 17662,5 294000 16,645 9 12,735 150 300 17662,5 302900 17,149
Hasil eksperimen uji kuat tekan beton  nilai pada umur 7 hari= 18,072 MPa dan dikonversikan pada umur 28 hari dengan nilai konversi 0,65 dan didapatkan nilai kuat tekan rata-rata= 27,802 MPa.[8]
 Uji Kuat Tarik Belah Beton Lumajang
Pengujian  kuat  tarikbelah  beton  dilakukan  pada  umur  beton  7  dan  akan  dikonersikanpada  28  hari. Benda  uji  yang  dibuat  berbentuk  silinde  rukuran  150mm  x  300mm.  Setelah  dilakukan  pengujian  kuat  tarik belah beton pada masing-masing benda uji didapatkan hasil yang dapat dilihat pada Tabel 6.
Tabel 6. Hasil Uji Kuat Tarik Belah Beton Lumajang (Umur 28 Hari)
No. Berat (kg) Diameter(mm) Panjang (mm) Beban Tarik (N) Kuat Tarik (kN) Kuat Tarik Rata- Rata Umur 28 Hari (MPa) 1 13,025 150 300 204200 2,269 3,297 2 12,675 150 300 212500 2,361 3 12,985 150 300 212300 2,359 4 12,855 150 300 185000 2,056 5 12,705 150 300 138800 1,542 6 12,795 150 300 204500 2,272
Dari  hasil  perhitungan  diatas  dapat  dilihat  hasil  uji  kuat  tarik  belah  beton  dengan  campuran  beton  normal menggunakan agregat kasar dan halus dari  Kabupaten Malang dengan nilai kuat tarik belah  rata- rata pada umur  7  hari=  2,337  MPa  dan  dikonversikan  pada  umur  28  hari  dengan  nilai  konversi  0,65  dan  didapatkan nilai kuat tarik rata-rata= 3,595 MPa.
ISSN 2088-2424 ( Cetak ) : ISSN 2527-3892 (Elektronik)
Fakultas Teknik Universitas Islam Balitar, Blitar Https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/qua ; Email: quateknika@unisbablitar.ac.id
Handika Setya Wijaya 1 ,  Blasius Tahik 2
UJI KELAYAKAN KUALITAS PASIR SUNGAI MAUBESI DENGAN PASIR LUMAJANG TERHADAP KUAT TEKAN BETON DAN KUAT TARIK BETON ( MUTU FC’ 25 MPa)
Jurnal Qua Teknika, (2020), 10(2): 59-68
Tabel 7. Hasil Rekapitulasi Uji Kuat Tekan Beton Agregat  Maubesi dan Agregat  Lumajang (Umur 28 hari) No Agregat Kasar Dan Halus  Hasil Uji Tekan Rata-rata 7 Hari (MPa) Hasil Uji Tekan Rata-rata 28 Hari (MPa) 1 Maubesi- TTU 17,486 26,901 2 Lumajang 20,101 30,925 Tabel 8. Hasil Rekapitulasi Uji Kuat Tarik Belah  Beton Agregat  Maubesi- TTU dan Agregat Lumajang(Umur 28 Hari) No Agregat Kasar Dan Halus Hasil Uji Tarik Rata-rata 7 Hari (MPa) Hasil Uji Tarik Rata-rata 28 Hari (MPa) 1 Maubesi-TTU 2,234 3,437 2 Lumajang 2,337 3,595  Uji Modulus Elastisitas
Benda  uji  yang  dibuat  sama  seperti  kuat  tekan  dan  kuat  tarik  berbentuksilinderukuran  15  cm  x 30cm.PemeriksaanModulus Elastisitas yang dilakukanolehpenelitipadaumur 7 hari.
Metode pengujian modulus elastis
1. Siapkan alat modulus elastisitas yang akan digunakan
2. Catat umur beton kuat tekan rencana dan kuat tekan nyata
3. Ukur dimensi dari selinder (diameter dan tingginya) kemudian timbang beratnya (W).
4. Lakukan  caping  terhadap  permukaan  yang  kasar  dari  benda  uji  dengan  bahan  caping  (belerang  + pasir kwuarsa) dengan perbandingan 1:1 setebal ± 1cm.
Gambar 2. Pemasangan Alat Modulus Elastisitas
1. Letakkan  benda  uji  pada  alat  ukur  benda  ukur  modulus  elstisitas  lalu  gunakan  water  pas untuk melevelkan benda uji dengan alat modulus elastisitas(atur sedemikian  rupa sehingga benda  uji  dengan  alat  ukur  modulus  elastisitas  benar-  benar  rata).  Kemudian  ukur  tinngi alat ukur moduluselastisitas(Lo).
Gambar 3. Pembacaan Pembebanan
2. Hitung beban P elastis(40% dari P minimum kuat tekan). Lalu tentukan interval pembebanan.
3. Tekan  benda  uji  dengan  mesin  tekan  hidrolis    dengan  interval25  kN  sampai  batas  yang  telah ditentukan.  Lakukan  pengujian  sampai  tiga  kali,  pada  pengujian  ketiga  lakukan  pengujian sampaibenda uji retak(hancur).[6]
ISSN 2088-2424 ( Cetak ) : ISSN 2527-3892 (Elektronik)
Fakultas Teknik Universitas Islam Balitar, Blitar Https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/qua ; Email: quateknika@unisbablitar.ac.id
Handika Setya Wijaya 1 ,  Blasius Tahik 2
UJI KELAYAKAN KUALITAS PASIR SUNGAI MAUBESI DENGAN PASIR LUMAJANG TERHADAP KUAT TEKAN BETON DAN KUAT TARIK BETON ( MUTU FC’ 25 MPa)
Jurnal Qua Teknika, (2020), 10(2): 59-68
Setelah dilakukan pengujian  modulus elastisitas pada setiap benda uji pada umur 7 sampai 28 hari untuk benda uji 1,2,3 yang sudah ditentukan, maka hasilnya dapat dibuat pada tabel sebagai berikut:
Tabel l 7. Hasil Uji modulus elastisitas Lumajang (Umur 28 Hari)
Tekanan alat (kN) Tegangan(N/mm2) Penurunan DL(mm) Regangan(mm/mm) Teg/Reg (N/mm2) Modulus Elastisitas (N/mm2) 0 0 0,000 0,00000 0 0 25 1,415428 0,024 0,00008 17570,8324
25385,9141 50 2,830856 0,038 0,00013 22447,3189 75 4,246285 0,053 0,00018 23885,3503 100 5,661713 0,068 0,00023 25163,1674 125 7,077141 0,080 0,00027 26539,2781 150 8,492569 0,091 0,00030 28048,8518 175 9,907997 0,102 0,00034 29236,713 200 11,32343 0,113 0,00038 30195,8009 225 12,73885 0,122 0,00041 31410,8717 250 14,15428 0,132 0,00044 32250,262 275 15,56971 0,145 0,00048 32213,1928 300 16,98514 0,156 0,00052 32698,6614 325 18,40057 0,170 0,00057 32471,5874 350 19,81599 0,179 0,00060 33180,2696 375 21,23142 0,188 0,00063 33970,276 400 22,64685 0,200 0,00067 33970,276 425 24,06228 0,220 0,00073 32812,1984 450 25,47771 0,197 0,00066 38798,5386 475 26,89314 0,227 0,00076 35593,8554 500 28,30856 0,243 0,00081 34900,9685 525 29,72399 0,255 0,00085 34969,4018 550 31,13942 0,273 0,00091 34177,4118 575 32,55485 0,285 0,00095 34268,2609 600 33,97028 0,310 0,00103 32874,4607
ISSN 2088-2424 ( Cetak ) : ISSN 2527-3892 (Elektronik)
Fakultas Teknik Universitas Islam Balitar, Blitar Https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/qua ; Email: quateknika@unisbablitar.ac.id
Handika Setya Wijaya 1 ,  Blasius Tahik 2
UJI KELAYAKAN KUALITAS PASIR SUNGAI MAUBESI DENGAN PASIR LUMAJANG TERHADAP KUAT TEKAN BETON DAN KUAT TARIK BETON ( MUTU FC’ 25 MPa)
Jurnal Qua Teknika, (2020), 10(2): 59-68
Tabe l 7. Hasil Uji modulus elastisitas Maubesi (Umur 28 Hari)
Tekanan alat (kN) Tegangan(N/mm2) Penurunan DL(mm) Regangan(mm/mm) Teg/Reg (N/mm2) Modulus Elastisitas (N/mm2) 0 0 0,000 0,00000 0,0 0 25 1,415428167 0,025 0,00008 16985,1
25677,1 50 2,830856334 0,041 0,00014 20883,4 75 4,246284501 0,053 0,00018 23885,4 100 5,661712668 0,065 0,00022 26131,0 125 7,077140835 0,078 0,00026 27103,9 150 8,492569002 0,088 0,00029 28842,7 175 9,907997169 0,098 0,00033 30227,8 200 11,32342534 0,108 0,00036 31357,2 225 12,7388535 0,118 0,00039 32295,7 250 14,15428167 0,128 0,00043 33087,9 275 15,56970984 0,145 0,00048 32213,2 300 16,985138 0,157 0,00052 32524,7 325 18,40056617 0,173 0,00058 31847,1 350 19,81599434 0,183 0,00061 32426,2 375 21,23142251 0,193 0,00064 32945,3 400 22,64685067 0,207 0,00069 32874,5 425 24,06227884 0,237 0,00079 30501,5 450 25,47770701 0,273 0,00091 28048,9

## SIMPULAN
Dari hasil penelitian Uji Kuat Tekan ,Kuat Tarik  dan  Modulus Elastisitas maka dapat disimpulkan bahwa: Karakteristik  Pasir  sungai  Maubesi  kecamatan  Insana  Tengah  Kabupaten  Timor  Tengah  Utara  dapat  di gunakan  sebagai  material  bangunan(20,72  MPa).  Kuat  tekan  beton  kuat  Tarik..  Dari  hasil  analisa    dan perhitungan,  komposisi  Pasir  Sungai  dari  Maubesi  Kefamenanu  Kabupaten  Timor    Tengah  Utara  sebagai alternatif  pasir,  untuk  mutu  kuat  tekan  beton  paling  tinggi  berada  pada  presentase  Pasir  Sungai  Maubesi benda  uji  2  dengan  nilai  slump  test    10  cm,  diketahui  nilai  kuat tekannya  fc’  20,72  MPa  (tidak  memenuhi metu  rencana)  dapat  digunakan  sebagai  bahan  material  bangunan  sedangkan  untuk    kuat tekan  beton  Pasir Lumajang paling tinggi berada pada presentase Pasir Lumajang benda uji 4 dengan nilai slump test  14,5 cm, diketahui nilai kuat tekannya fc’ 27,80 MPa (memenuhi mutu rencana) fc’ 25 MPa..Dari hasil analisa  dan perhitungan,  komposisi  Pasir  Sungai  dari  Maubesi  Kefamenanu  Kabupaten  Timor    Tengah  Utara  sebagai alternatif pasir, untuk mutu kuat tarik beton paling tinggi berada pada presentase Pasir Sungai Maubesi benda uji 4  dengan nilai slump test 10 cm, diketahui nilai kuat tarik adalah fc’ 2,352 20,7 x 100 % = 11,36 MPa  15  % dari kuat Tekan sedangkan untuk mutu kuat tarik beton Pasir Lumajang paling tinggi berada pada presentase Pasir Lumajang benda uji 2 dengan nilai slump test 14,5 cm, diketahui nilai kuat tarik adalah fc’ 3,297 27,8 x 100 % = 11,85 MPa 15 % dari kuat Tekan. Dari  data hasil pengujian  modulus elastisitas (Tegangan-Regangan) terhadap  beton  normal  maka  di  urutkan  dari  pasir  Lumajang  adalah    25385,9141  N/mm²  Sedangkan  untuk pasir Muabesi adalah 25677,1 N/mm²
ISSN 2088-2424 ( Cetak ) : ISSN 2527-3892 (Elektronik)
Fakultas Teknik Universitas Islam Balitar, Blitar Https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/qua ; Email: quateknika@unisbablitar.ac.id
Handika Setya Wijaya 1 ,  Blasius Tahik 2

## UJI KELAYAKAN KUALITAS PASIR SUNGAI MAUBESI DENGAN PASIR LUMAJANG
TERHADAP KUAT TEKAN BETON DAN KUAT TARIK BETON ( MUTU FC’ 25 MPa)
Jurnal Qua Teknika, (2020), 10(2): 59-68

## Referensi
[1]Badan  Standarisasi  Nasional,  1990. SNI  03-1974-1990.    Metode  Pengujian  Kuat  Tekan  Beton. Jakarta: BSN.
[2] Kardiyono, Tjokrodimulyo. 1992. Pengetahuan Dasar Teknologi Beton . Erlangga. Jakarta
[3]  Setiawan.  A.  Herdita.  2012. Analisa  Perbandingan  Agregat  Kasar  Yang  Berasal  Dari  Sungai  dan Gunung  Terhadap  Kuat  Tekan  dan  Kuat  Tarik  Belah  Beton .  Universitas  Tribhuwana  Tunggadewi. Malang
[4] Nugraha, Paul dan Antoni. (2007). Teknologi Beton dari Material, Pembuatan ke Beton Kinerja Tinggi . Andi Offset,Yogyakarta
[5]SNI  03-6861.1-2002.  (2002). Spesifikasi  Bahan  Bangunan  Bagian  A(Bahan  Bangunan  Bukan  Logam . Puslitbang Permukiman
[6] SNI 03-2826-1992, Metode pengujian modulus elastisitas batu pada tekanan sumbu tunggal
[7]  SNI  03–1974–2011.  (2011). Cara  Uji  Kuat  Tekan  Beton  Dengan  Benda  Uji  Silinder. Departemen Permukiman Dan Prasarana Wilayah Badan Penelitian Dan pengembangan:Jakarta